CALORIMÉTRIE DES SUBSTANCES FERR0-MAGNÉTIQUE8 209 



au moyen d'une formule empirique, une valeur qui était très 

 près d'intiuencer le dix-millième ; c'est pourquoi nous avons 

 estimé qu'un contrôle expérimental n'était pas superflu. 



III 



Conclusions. 



I. — De la discontinuité. 



Nickel. — Nous avons trouvé pour la discontinuité AC de la 

 chaleur spécifique vraie et pour la température 6 à laquelle elle 

 se produit : 



/iC = 0,0285 e = 363° + 273° 



Les mesures antérieures, obtenues avec une technique moins 

 précise, ont donné : 



àC = 0.027 © = 376° + 273° Weiss et Beck 

 AC = 0,0282 e = 375 + 273° A. Dumas. 



La valeur calculée par Weiss et Beck à partir des données 

 magnétiques provisoires et le point de Curie correspondant sont : 



AC = 0.025 (1) e = 376° + 273 



D'autres mesures magnétiques plus précises de Weiss et 

 Piccard ont donné 



e = 365 + 273 . 



Toutes ces mesures s'accordent d'une manière satisfaisante. 



Quant à la formule de Lorentz, elle donne le résultat expé- 

 rimental à condition d'admettre que la molécule est Nij. On 

 trouve alors en etiet : 



AC = 0,0282 



') Le procédé employé par Weiss et Beck pour passer des quantités 



de chaleur à la chaleur spécifique vraie est entaché d'une légère erreur 



cCv 

 qui a été rectifiée déjà à l'occasion du travail de A. Dumas. —^ n'est 



pas nul au point de Curie mais à une valeur finie positive. Il en résulte 

 que toutes les valeurs de Weiss et Beck. déduites graphiquement des 

 observations magnétiques ou calorimétriques sont un peu trop faibles. 



